April 2013
Sintesis Nanopartikel Cobalt Ferrite (CoFe 2 O 4 ) dengan Metode Kopresipitasi dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya
Eko Arief Setiadi, Nanda Shabrina, Hesti Retno Budi Utami, Nur Fadhilah Fahmi, Takeshi Kato, Satoshi Iwata dan Edi Suharyadi
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA,  Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, Indonesia Department of Quantum Engineering, Nagoya University, Furo-cho Chikusaka-ku, Nagoya, Jepang esuharyadi@ugm.ac.id
Received 21-02-2013, Revised 12-03-2013, Accepted 18-03-2013, Published 25-04-2013

## ABSTRACT
Magnetic nanoparticles of cobalt ferrite  (CoFe 2 O 4 ) have been synthesized by co-precipitation method  with  various  synthesis  temperature  and  concentration  of  NaOH.  The  structural characteristics and particle size of  CoFe 2 O 4 were determined by X-ray diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM), its showed that nanoparticles well crystallized with various grain size  which depend on synthesis parameters. The grain sizes estimated using the Scherrer  formula  were  found  that  the  grain  size  increased  with  increasing  temperature synthesis  and  decreasing  concentration  of  NaOH.  Magnetic  characterization  of  CoFe 2 O 4 nanoparticles  was  investigated  by  using  a  Vibrating  Sample  Magnetometer  (VSM).  Sample with various concentration of NaOH showed that coercivity was decrease with the decrease of particle size. In other hand, samples with various synthesis temperature found that sample with smallest  grain  size  have  high  coersivity.  The  saturation  magnetization  increase  when crystallinity increase. Based on the results, it can be concluded that magnetic characterization of CoFe 2 O 4 was influenced by grain size and crystallinity.
Keywords: nanoparticles, CoFe 2 O 4 , co-presipitation

## ABSTRAK
Nanopartikel  magnetik Cobalt  Ferrite (CoFe 2 O 4 )  telah  berhasil  disintesis  dengan  metode  ko- presipitasi dengan memvariasi parameter suhu dan konsentrasi NaOH. Struktur dan ukuran par- tikel  hasil  analisa X-Ray  Diffraction (XRD)  dan Transmission  Electron  Microscopy (TEM) menunjukkan bahwa nanopartikel mengkristal dengan baik dan ada ketergantungan ukuran bu- tir  nanopartikel terhadap  dua  variasi  parameter  sintesis  tersebut.  Ukuran  butir  yang  dihitung menggunakan  persamaan Scherrer menunjukkan  bahwa  ukuran  butir  meningkat  seiring  pen- inggkatan suhu dan berkurangnya konsentrasi NaOH. Sifat kemagnetan CoFe 2 O 4 hasil analisa Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM).  Sampel  dengan  variasi  konsentrasi  NaOH,  semakin kecil  ukuran butir nanopartikel,  medan  koersivitasnya  semakin rendah. Sementara untuk sam- pel dengan variasi suhu, semakin kecil ukuran butir, medan koersivitasnya semakin tinggi. Ha- sil VSM juga  menunjukkan bahwa semakin  tinggi  kristalinitas sampel,  nilai  magnetisasi satu- rasinya semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran butir dan kristalini- tas mempengaruhi sifat kemagnetan nanopartikel CoFe 2 O 4 .
Kata kunci: nanopartikel, CoFe 2 O 4 , kopresipitasi

## PENDAHULUAN
Nanopartikel magnetik telah banyak menarik minat bidang penelitian karena sifat fisik mau- pun  kimianya  yang  unik  dibanding  dengan  partikel  ukuran  kasar  ( bulk ).  Berbagai  metode dikembangkan dalam mensintesis nanopartikel magnetik, di antaranya, metode kopresipitasi, dekomposisi  termal,  mikroemulsi  dan  hidrotermal [1] .  Selain  itu  ada  pula  metode  poliol [2] , sonokimia [3] dan metode lainnya. Di antara metode tersebut, metode kopresipitasi merupakan metode  yang  cukup  efektif  dan  relatif  sederhana  dibanding  metode  lainnya.  Metode  ini menghasilkan  distribusi  ukuran  butir  yang  relatif  sempit  dan  dapat  dilakukan  pada  kondisi lingkungan normal [1] .
Salah  satu  keunikan  dari  sifat  nanopartikel  magnetik  adalah  adanya  fenomena  sifat  super- paramagnetik. Sifat  superparamagnetik merupakan sifat  material  yang memiliki  magnetisasi tinggi ketika diberi medan magnet eksternal, namun ketika tidak ada medan magnet eksternal nilai magnetisasi rata-ratanya adalah nol. Sifat superparamagnetik ini muncul pada umumnya dari ferromagnetik dan ferrimagnetik dengan ukuran material sangat kecil (orde nanometer). Oleh karena itu dibutuhkan kajian penelitian berkaitan dengan pengontrolan distribusi ukuran nanopartikel  beserta  sifat  kemagnetannya.  Dengan  pengontrolan  distribusi  ukuran  ini  di- harapkan dapat diperoleh efektivitas fungsionalisasi nanopartikel hasil sintesis.
Salah  satu  material  nanopartikel  yang  banyak  diteliti  adalah  nanopartikel  CoFe 2 O 4 ( cobalt ferrite ). Selain berpotensi memiliki sifat superparamagnetik, sifat khusus yang membedakan nanopartikel CoFe 2 O 4 dengan nanopartikel magnetik lain adalah CoFe 2 O 4 memiliki nilai kon- stanta anisotropi yang lebih tinggi dibanding Fe 3 O 4 ( magnetite ) dan  -Fe 2 O 3 ( maghemite ) [4] . Meski begitu, nanopartikel CoFe 2 O 4 lebih sulit direaksikan melalui metode kopresipitasi di- banding Fe 3 O 4 karena berasal dari garam dengan jenis ion logam yang berbeda. Ahn dkk [5] menemukan bahwa intensitas  sifat  suparamagnetik CoFe 2 O 4 terlihat  seiring dengan semakin kecil  ukuran  partikelnya  sementara  suhu  Curie  akan  meningkat  secara  linier  seiring  dengan kenaikan ukuran partikelnya.
Nanopartiel  CoFe 2 O 4 berpotensi  dalam  berbagai  aplikasi,  misalnya  dalam  biomedis  sebagai bahan  magnetik  halus  yang  berperan  sebagai  pembawa  target  dalam  pengiriman  obat [6] , cairan  magnetik [7] ,  katalis [3] dan  aplikasi  lainnya.  Li  dkk [8] menyatakan  bahwa  sampel CoFe 2 O 4 memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam bidang biomedis apabila memiliki dis- tribusi  ukuran  yang  sempit,  kemagnetan  saturasi  relatif  tinggi  dan  sifat  superparamagnetik pada  suhu  kamar.  Maka  dari  itu  kontrol  ukuran  butir  beserta  sifat  kemagnetan  nanopartikel CoFe 2 O 4 menjadi hal menarik untuk diteliti.
Berkaitan dengan ukuran butir, berdasar penelitian kelompok lain untuk  nanopartikel  Fe 3 O 4 dapat  dikontrol  dengan  berberapa  cara,  salah  satunya  dengan  perbedaan  metode  sintesis [2] . Dalam metode kopresipitasi sendiri, perbedaan suhu dan lama pengadukan juga dapat dijadi- kan  parameter  untuk  mengontrol  ukuran  nanopartikel  Fe 3 O 4 hasil  sintesis [9] .  Pada  nanopar- tikel CoFe 2 O 4 juga telah berhasil dibuktikan ketergantungan suhu terhadap distribusi ukuran butirnya.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  suhu  pengendapan  dalam sintesis  maka  ukuran  butir  nanopartikel  CoFe 2 O 4 yang  dihasilkan  juga  akan  semakin  besar [10] .
Pada penelitian ini akan  fokus pada  analisa ketergantungan ukuran butir  nanopartikel terha- dap  variasi  konsentrasi  kopresipitan  (NaOH).  Ketergantungan  terhadap  variasi  suhu  juga akan diinvestigasi. Sifat kemagnetan serta kristalinitas dari sampel juga akan dipelajari. Den- gan demikian diharapkan hasil penelitian ini kelak dapat  menambah informasi  dalam upaya
pengontrolan  ukuran  nanopartikel  CoFe 2 O 4 untuk  mendapatkan  karakter  yang  efektif  untuk pengaplikasiannya.

## METODE
Bahan utama sintesis nanopartikel CoFe 2 O 4 ini adalah CoCl 2 .6H 2 O dan FeCl 3 .6H 2 O sebagai penyedia ion Co 2+ dan Fe 3+ dengan perbandingan koefisien reaksi 1:2. Sintesis dengan me- tode  kopresipitasi  dilakukan  dengan  mencampurkan;  1,188  gram  CoCl 2 .6H 2 O;  2,703  gram FeCl 3 .6H 2 O dan 3,5 mL HCl (37%) di dalam 22,25 mL aquades hingga homogen. Kemudian masukkan campuran larutan tersebut ke dalam 200 mL larutan NaOH 1,5 M tetes demi tetes secara  perlahan  sambil  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan  kecepatan  1000  rpm selama 120 menit dengan variasi suhu 60, 80 dan 120°C (Tabel 1). Untuk sampel dengan va- riasi  konsentrasi  NaOH  dilakukan  dengan  cara  yang  sama  pada  suhu  80°C  dengan  variasi konsentrasi NaOH sebanyak 1,5 M; 5 M dan 15 M (Tabel 2).
Setelah  larutan  terbentuk,  tempatkan  gelas  beker  berisi  larutan  tersebut  di  atas  magnet  per- manen agar CoFe 2 O 4 yang terbentuk cepat mengendap. Setelah terbentuk endapan, pisahkan endapan  dengan  larutannya.  Kemudian  cuci  endapan  dengan  aquades  kurang  lebih  10  kali pengulangan untuk meminimalisir garam  terlarut  yang masih  tertinggal.  Untuk memperoleh CoFe 2 O 4 serbuk  maka  panaskan  endapan  dalam furnace sampai  kering  pada  suhu  sekitar 70°C.
Tabel 1 . Parameter sintesis Nanopartikel CoFe 2 O 4 variasi suhu sintesis No Nama Sampel Massa CoCl 2 .6H 2 O (g)
Massa FeCl 3 .6H 2 O (g) Volume HCl (37%) (mL) Konsentrasi NaOH (M ) Durasi Pengadukan (menit) Suhu Sintesis (°C) 1 2 3 T60 T80 T120 1,188 1,188 1,188 2,703 2,703 2,703 3,5 3,5 3,5 1,5 1,5 1,5 120 120 120 60 80 120
Tabel 2 . Parameter sintesis Nanopartikel CoFe 2 O 4 variasi konsentrasi NaOH
No Nama Sampel Massa CoCl 2 .6H 2 O (g) Massa FeCl 3 .6H 2 O (g) Volume HCl (37%) (mL) Konsentrasi NaOH (M ) Durasi Pengadukan (menit) Suhu Sintesis (°C) 1 2 3 C1 C2 C3 1,188 1,188 1,188 2,703 2,703 2,703 3,5 3,5 3,5 1,5 5,0 15,0 120 120 120 80 80 80
Sampel CoFe 2 O 4 dari berbagai variasi suhu dan konsentrasi NaOH  yang telah terbentuk ke- mudian  dikarakterisasi  dengan X-ray  Diffraction (Shimadzu  model  XD-3H)  dengan  tabung CuKα (panjang gelombang 1,5406 Å ) untuk mengetahui fase yang terkandung dalam sampel. Perhitungan  distribusi  ukuran sampel dilakukan  dengan menggunakan persamaan Scherrer, yang dituliskan sebagai,
Dengan t adalah ukuran butir kristal, k adalah konstanta Scherrer (0,9), λ adalah panjang ge- lombang sinar-x dan D adalah lebar setengah puncak ( full width at half maximum = fwhm ) dari puncak utama. Hasil perhitungan akan dikonfirmasi dari pengamatan Transmission Elec- tron Microscopy (Jeol JEM 1400) dan karakterisasi sifat kemagnetan dengan Vibrating Sam- ple Magnetometer (Riken Denshi Co. Ltd).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nanopartikel  CoFe 2 O 4 telah  berhasil  disintesis  dengan  metode  kopresipitasi  dengan  mela- rutkan FeCl 2 .6H 2 O dan FeCl 3 .6H 2 O pada HCl  yang kemudian ditambahkan pada NaOH se- bagai kopresipitan. Hasilnya akan terbentuk partikel yang berwarna hitam.
Untuk  mengetahui  fasa  nanopartikel  yang  dihasilkan  dari  sintesis,  maka  digunakan X-Ray Difraction (XRD). Pola XRD dari sampel seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Hasil XRD menunjukkan nanopartikel mengkristal baik dengan puncak-puncak yang mengi- dentifikasikan  karakter  CoFe 2 O 4 ,  dengan  puncak-puncak  utama  pada  daerah  2θ  sekitar  35° yang merupakan puncak bidang (311) dari CoFe 2 O 4 yang berbentuk kubik spinel. Analisa ini diperkuat  dengan  kemunculan  puncak-puncak  lain  yang  juga  merupakan  karakteristik  dari CoFe 2 O 4 yaitu puncak bidang (220), (400), (511) dan (440).
Pada  analisa  XRD  ketiga  sampel  yang  disintesis  dengan  memvariasikan  suhu  (Gambar  1), diperoleh  nilai  parameter  kisi  sampel  dengan  suhu  sintesis  60°C  (dinotasikan  dengan  T60), 80°C (dinotasikan dengan T80) dan 120°C (dinotasikan dengan T120) masing-masing adalah 8,363; 8,364 dan 8,325 Å. Nilai parameter kisi ini mendekati dengan nilai parameter kisi pada CoFe 2 O 4 ukuran bulk yaitu 8,395 Å [10]. Dilihat dari ketinggian puncak utama, sampel T120 memiliki  intensitas  paling  tinggi  dan  paling  tajam  dibanding  sampel  T60  dan  T80.  Hal  ini menunjukkan bahwa sampel T120 memiliki derajat kristalinitas yang paling tinggi dari ketiga sampel.

## Gambar 1 . Hasil pengujian XRD sampel dengan variasi suhu sintesis
Berdasarkan  persamaan  Scherrer  diperoleh  nilai  ukuran  butir  kristal  yaitu  8,844;  8,898  dan 9,656  nm  untuk  masing-masing  sampel  T60,  T80  dan  T120.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa ukuran  partikel  meningkat  seiring  dengan  kenaikan  suhu  sintesis.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa parameter suhu memegang peranan dalam menentukan ukuran butir nanopartikel.
Selanjutnya,  hasil  analisa  XRD  pada  nanopartikel  yang  disintesis  dengan  memvariasikan konsentrasi NaOH (Gambar 2) diperoleh nilai parameter kisi 8,364; 8,408 dam 8,379 Å mas- ing-masing untuk sampel yang disintesis dengan konsentrasi NaOH 1,5 M (dinotasikan den- gan C1), 5 M (dinotasikan dengan C2) dan 15 M (dinotasikan dengan C3). Nilai ini mendeka- ti  dengan  referensi  CoFe 2 O 4 ukuran bulk yaitu  8,395  Å [10] yang  menunjukkan bahwa  ketiga sampel mengkristal  dengan baik.  Dari ketiga sampel,  sampel  C2 merupakan sampel dengan
derajat  kristalinitas  yang  paling  tinggi  dilihat  dari  ketinggian  dan  ketajaman  puncak  utama dibandingkan dua sampel lainnya.
Gambar 2 . Pola hasil pengujian XRD sampel dengan variasi konsentrasi NaOH
Berdasarkan  persamaan  Scherrer  ukuran  butir  kristal  diperoleh  8,898;  8,692  dan  7,664  nm masing-masing  untuk  sampel  C1,  C2  dan  C3.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  ukuran  butir kristal  nanopartikel  menurun  seiring  dengan  meningkatnya  konsentrasi  NaOH.  Maka  dapat disimpulkan pula bahwa besarnya konsentrasi NaOH juga memegang peranan dalam menen- tukan besarnya ukuran butir nanopartikel.
Selain  adanya  puncak-puncak  yang  merupakan  karakteristik  CoFe 2 O 4 ,  ada  pula  puncak  lain yang  terlihat  pada  hasil  analisa  XRD.  Puncak  ini  merupakan  puncak  karakter  dari  fasa  lain yaitu fasa α-Fe 2 O 3 ( hematite ) yang merupakan pengotor yang bersifat antiferomagnetik.
Gambar  3  merupakan  struktur  morfologi  nanopartikel  dengan  menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM). Pada Gambar 3(a) merupakan pencitraan nanopartikel CoFe 2 O 4 yaitu sampel C2 dengan distribusi ukuran partikel di bawah 12 nm, dan ukuran diameter rata- ratanya 8,448 nm, yang konsisten dengan hasil perhitungan dengan persamaan Scherrer pada analisa XRD yaitu 8,692 nm. Pada Gambar 3(b) merupakan gambar pencitraan nanopartikel CoFe 2 O 4 (sampel  C2)  yang  telah  dimodifikasi  dengan  PEG-4000  dengan  tujuan  menambah stabilitas kimianya. Setelah dimodifikasi PEG-4000 ukuran diameter butir nanopartikel men- jadi lebih besar dengan distribusi ukuran butir  di atas 30 nm, dengan diameter rata-rata 42,42 nm.
Gambar 3 . (color online) Hasil pecitraan TEM nanopartikel (a) CoFe 2 O 4 ; (b) CoFe 2 O 4 +PEG-4000
Pada pengujian VSM masing-masing sampel yang diuji menunjukkan karakter yang berbeda- beda seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4. Dari pengamatan VSM  menunjukkan bahwa nilai koersivitas nanopartikel hasil sintesis memiliki nilai relatif kecil. Ketika kurva histeresis diperbesar (pada inset) dapat terlihat nilai koersivitas sampel dengan nilai yang beragam (Ta- bel 3 dan 4).
Gambar 4 . (color online) Kurva histeresis pengamatan VSM untuk sampel (a) C1; (b)C2; (c) C3; (d) T60; (e) T80 dan (f) T120
Tabel 3. Hasil pengamatan VSM pada sampel dengan variasi konsentrasi NaOH
No Nama Sampel Parameter Kisi (Å) Ukuran Butir (nm) Ketinggian Intensitas Puncak (311) (a.u) Koersivitas (Oe) Magnetisasi Saturasi (emu/g) 1 2 3 C1 C2 C3 8,364 8,408 8,379 8,898 8,692 7,664 48,888 77,468 59,417 92,17 85,10 73,59 13,85 37,56 23,21
Tabel 4. Hasil pengamatan VSM pada sampel dengan variasi suhu No Nama Sampel Parameter Kisi (Å) Ukuran Butir (nm) Ketinggian Intensitas Puncak (311) (a.u) Koersivitas (Oe) Magnetisasi Saturasi (emu/g) 1 2 3 T60 T80 T120 8,363 8,364 8,325 8,844 8,898 9,656 59,091 48,888 82,222 107,50 92,17 87,66 18,38 13,85 24,35
Pada  sampel  dengan  variasi  konsentrasi  NaOH  diperoleh  nilai  koersivitas  92,17;  85,10  dan 73,59 Oe masing-masing untuk sampel C1, C2 dan C3.  Hasil ini menunjukkan bahwa besar- nya  medan  magnet  eksternal  yang  dibutuhkan  oleh  nanopartikel  yang  termagnetisasi  untuk
kembali ke posisi nol akan semakin kecil seiring dengan semakin kecilnya ukuran butir. Be- sarnya koersivitas nanopartikel menurun seiring dengan semakin kecil ukuran butir nanopar- tikel [4,  9,  10] .  Pada  sampel  dengan  variasi  suhu  diperoleh  nilai  koersivitas  107,50;  92,17  dan 87,66  Oe  masing-masing  untuk  sampel  T60,  T80  dan  T120.  Nilai  koersivitas  dari  sampel mengecil seiring dengan meningkatnya ukuran butirnya. Hal ini berbeda dengan hasil kelom- pok lain [10] di  mana semakin  besar ukuran diameter butir, nilai  koersivitasnya juga akan se- makin besar. Perbedaan ini diduga terjadi karena adanya penggumpalan (aglomerasi). Penga- ruh derajat kristalinitas dan adanya pengotor juga mungin terjadi. Namun hal ini masih belum dapat dibuktikan  lebih rinci.
Nilai koersivitas pada semua sampel jauh lebih kecil dibanding dengan CoFe 2 O 4 ukuran bulk yaitu  980  Oe [10] .  Berdasarkan  nilai  koersivitas  yang  jauh  dari  nilai bulk ini  menunjukkan bahwa sampel mulai menunju ke sifat superparamagnetik, meski belum bisa dikatakan seba- gai sampel superparamagnetik karena nilai koersivitasnya yang tidak nol.
Nilai magnetisasi saturasi nanopartikel dengan variasi konsentrasi NaOH yaitu untuk sampel C1, C2 dan C3 masing-masing adalah 13,85; 37,56 dan 23,21 emu/g. Sedangkan untuk sam- pel variasi suhu sintesis nilai saturasinya 18,38; 13,85 dan 24,35 emu/g masing-masing untuk sampel T60, T80 dan T120. Nilai magnetisasi saturasi yang berbeda-beda ini disebabkan oleh beberapa  faktor,  yaitu  ukuran  butir  nanopartikel,  derajat  kristalinitas  serta  kehadiran  fasa pengotor α-Fe 2 O 3 [9]. Namun dari analisa data menunjukkan bahwa derajat kristalinitas me- miliki peranan lebih dominan dalam menentukan tingkat saturasi nanopartikel CoFe 2 O 4 hasil penelitian ini. Hal ini terlihat dari nilai saturasi sampel semakin naik seiring dengan semakin tinggi intensitas puncak hasil XRD (lihat Tabel 3 dan 4). Ketinggian intensitas puncak XRD ini  mempresentasikan  derajat  kristalinitas  sampel.  Semakin  tinggi  intensitas  puncak  sampel maka derajat kristalinitasnya semakin tinggi. Untuk sampel variasi konsentrasi NaOH, sam- pel  C2  memiliki  derajat  kristalinitas  paling  baik  dengan  tinggi  intensitas  puncak  utama 77,468  a.u  dengan  nilai  saturasi  paling  tinggi  yaitu  37,15  emu/g.    Sedangkan  pada  sampel dengan variasi suhu sintesis, derajat kristalinitas paling tinggi ditunjukkan pada sampel T120 dengan tinggi intensitas puncak utama 82,222 a.u dengan nilai saturasi 24,34 emu/g. Dari ha- sil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  saturasi  sampel  nanopartikel  CoFe 2 O 4 akan  semakin tinggi seiring dengan derajat kristalinitas sampel yang semakin tinggi.
Jika nilai saturasi  sampel C2 dibandingkan dengan sampel T120, berdasarkan derajat krista- linitasnya seharusnya nilai  magnetisasi  saturasi  T120 lebih besar dibanding sampel C2. Na- mun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  magnetisasi  saturasi  C2  ternyata  lebih  besar  di- banding T120. Hasil ini diprediksi terjadi karena adanya pengaruh kehadiran fase pengotor α- Fe 2 O 3 yang bersifat antiferomagnetik. Fase ini terlihat jelas keberadaannya pada kedua sam- pel seperti yang terlihat  pada hasil pengujian XRD. Hasil analisa kami menunjukkan bahwa pada  sampel  T120  memiliki  presentase  pengotor  yang  lebih  besar  yaitu  18,95%  dibanding sampel C2 yaitu 11,83%.

## KESIMPULAN
Nanopartikel CoFe 2 O 4 telah berhasil disintesis dengan metode kopresipitasi. Sintesis dilaku- kan  dengan  memvariasi  parameter  sintesis  yaitu  suhu  sintesis  dan  konsentrasi  kopresipitan (NaOH).  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  ukuran  butir  meningkat  seiring  dengan  kenaikan suhu  sintesis  dan  akan  menurun  seiring  dengan  kenaikan  konsentrasi  NaOH  yang  terlibat dalam  sintesis.  Berdasarkan  analisa  sifat  kemagnetan,  untuk  sampel  dengan  variasi  konsen- trasi NaOH menunjukkan bahwa ketika ukuran butir semakin kecil maka nilai koersivitasnya juga  semakin  kecil  yang  menunjukkan  sifat  nanopartikel  yang  mulai  bertransformasi  dari ferromagnetik  ke  sifat  superparamagnetik.  Sedangkan  untuk  sampel  dengan  variasi  suhu
menunjukkan semakin kecil ukuran butir maka koersivitasnya ternyata semakin besar,  yang diguga karena adanya aglomerasi. Pada pengamatan magnetisasi saturasi  menunjukkan nilai magnetisasi saturasi yang semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya derajat kristalini- tasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Lu, A. H., Salabas, E. L.,  and Schüth F. 2007.Magnetic Nanoparticles; Synthesis, Protec- tion, Functionalization and Application, Angew. Chem. Int. Ed., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Vol. 46, pp. 1222-1244.
2 Shen, Y. F., Tang, J., Nie, Z. H., Wang, Y. D., Ren, Y.,and Zuo, L. 2009. Tailoring Size and  Structural  Distortion  of  Fe 3 O 4 Nanoparticles  for  The  Purification  of  Contaminated Water, Bioresource Technology , Vol. 100, pp. 4139-4146.
3 Senapati, K. K., Borgohain, C., and Phukan, P. 2011.Synthesis of Highly Stable CoFe 2 O 4 Nanoparticles  and  Their  Use  as  Magnetically  Separable  Catalyst  for  Knoevenagel  Reac- tion in Aqueous Medium, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical ,Vol. 339, pp. 24– 31.
4 Castillo,  V.  L.  C.  D.  2005. Synthesis  and  Characterization  of  Cobalt-Substituted  Ferrite Nanoparticles  Using  Reverse  Micelles ,  Thesis,  University  of  Puerto  Rico,  Mayagüez Campus.
5 Ahn, Y., Choi E. J., and Kim, E. H. 2003.Super paramagnetic Relaxation in Cobalt Ferrite Nanoparticles  Synthesized  from  Hydroxide  Carbonate  Precursors, Rev.  Adv.  Mater.  Sci , Vol. 5, pp. 477-480.
6 Tamhankar, P. M., Kulkarni, A. M., and Watawe, S. C.2011. Functionalization of Cobalt Ferrite  Nanoparticles  with  Alginate  Coating  for  Biocompatible  Applications, Materials Sciences and Applications , Vol. 2, pp.1317-1321.
7 Pauline, S., and Amaliya, A.P. 2011. Synthesis and Characterization of Highly Monodis- persive  CoFe 2 O 4 Magnetic  Nanoparticles  by  Hydrothermal  Chemical  Route, Archives  of Applied Science Research , Vol. 3 No.5, pp.213-223.
8 Li, X. H., Xu C. L., Han, X. H., Qiao, L.,Wang, T., and Li, F. S. 2010.Synthesis and Mag- netic Properties of Nearly Monodisperse CoFe 2 O 4 Nanoparticles Through a Simple Hydro- thermal Condition, Nanoscale Res Lett , Vol. 5, pp. 1039–1044.
9 Riyanto, A.2012. Sintesis Nanopartikel Fe 3 O 4 dan Potensinya sebagai Material Aktif pada Permukaan  Sensing  Biosensor  Berbasis  SPR ,  Thesis , Program  Pascasarjana,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10 Kim, Y. I., Kim, D., and Lee, C. S. 2003.Synthesis and Characterization of CoFe 2 O 4 Mag- netic Nanoparticles Prepared by Temperature-controlled Coprecipitation Method, Physica B , Vol. 337, pp. 42–51.